OLIGOCLASE. 515 



R 2 , Al 2 , Si 9 : Silice 62,06 Alumine 23,69 Soude 14,25; une par- 

 tie de la soude est presque toujours remplacée par des quantités 

 variables de chaux, de potasse et de magnésie. 



Analyses de l'oligoclase : a, de Kimito en Finlande (albite 

 rouge de Nordenskiold), formant avec quartz et mica, le granité 

 qui contient la tantalite, par Chodnew; 6, d'Unionyille, Pennsyl- 

 vanie (unionite en partie), par Smith etBrush; c, de Danvikzoll près 

 Stockholm, par Berzélius; d, de Haddam en Connecticut (ordinaire- 

 ment regardé comme albite), par Smith et Brush; e, de Schaitansk, 

 Oural, faisant partie d'un granité en filons dans la serpentine, par 

 Bodemann;/, du département de l'Ariége, par Laurent; #, d'Ytterby 

 en Suède, par Berzélius (Natronspodumen) ; k, d'une roche grani- 

 toïde de l'île d'Elbe, par Damour. 





a 



b 



c 



d 



e 



f. 



9 



h 



Silice 



63,80 



64,27 



63,70 



64,25 



64,25 



62,6 



61 ,55 



62,30 



Alumine 



21 ,31 



21 ,21 



23,95 



21,90 



22,24 



24,6 



23,80 



22,00 



Oxyde ferrique 



» 



» 



0,50 



» 



0,54 



0,1 



» 



0,44 



Soude 



12,04 



10,94 



8,11 



10,00 



7,98 



8,9 



9,67 



8,20 



Potasse 



1,98 



1,36 



1,20 



0,50 



1,06 



» 



0,38 



0,94 



Chaux 



0,47 



0,81 



2,05 



2,16 



2,57 



3,0 



3,18 



4,86 



Magnésie 



g 



0,58 



0,65 



0,29 



1,14 



0,2 



0,80 



traces 



Perte au feu 



n 



1,08 



» 



»• 



j> 



» 



» 



» 



99,60 100,25 100,16 99,10 99,78 99,4 99,38 98,74 

 Densité: 2,63 2,61 » » » » » 2,662 



Analyses de l'oligoclase : i, blanc verdâtre, de la protogine des 

 Alpes; ;', en cristaux rougeâtres dans un porphyre rouge antique, 

 toutes deux par Delesse; k, de Pitkàranta en Finlande, par Jewrei- 

 now ; Z, en cristaux d'un blanc jaunâtre accompagnés d'épidote, d'A- 

 rendal, par Rosales ; m, de Tvedestrand en Norwège (pierre de soleil), 

 engagé dans le gneiss, par Scheerer; n, de Mellandamsbacken près 

 Sala en Suède, par Svanberg ; o, d'une amphibolite de Marienbad eu 

 Bohème, parRersten; p, du porphyre pyroxénique d'Ajatskaja près 

 Ratharinenburg, Oural, par Francis. 



k 

 60,97 

 25,40 



» 



6,38 



0,66 



6,36 



0,39 



Silice 



63,25 



58,92 



Alumine 



23,92 



22,49 



Ox. ferrique 



» 



0,75 



Soude 



6,88 



6,93 



Potasse 



2,31 



0,93 



Chaux 



3,23 



5,74 



Magnésie 



0,32 



1,87 



Perte au feu 



« » 



1,64 

 Mn 0.39 



l 



m 



n 



n 



P 



.2,70 



61,30 



59,66 



63,20 



61,06 



!3,80 



23,77 



23,27 



23,50 



19,68 



0,70 



0,36 



1,18 



0,31 



4,11 



8,00 



8,50 



5,61 



7,42 



7,55 



1,05 



1,2,9 



1,74 



2,22 



3,91 



4,60 



4,78 



5,17 



2,42 



2,16 



0,02 



» 



0,36 



0,25 



1,05 



» 



» 



1,02 



» 



» 



99,91 .J 1_ 100,16 100,87 100,00 98,01 99,32 99,52 



99,66 

 Densité: o » » » 2,656 2,69 2,631 » 



